ЭТЮДЫ ПО КРИСТАЛЛОГЕНЕЗИСУ. 
29 
мелкіе) дали 0,280 гр. Обильное выдѣленіе ихъ обусловлено, повидимому, рѣзкимъ пони- 
женіемъ t° отъ 17 до 14° С. 
Въ растворѣ на 1 гр. NiS0 4 .7H 2 0 осталось 2,89 гр. NaC10 3 . 
На слѣдующій день выпали только кристаллы NaCl0 3 въ количествѣ 0,447 гр. Они 
имѣлп тетраэдрическій габитусъ. Грани {100} и {ПО} встрѣчаются спорадически и раз- 
виты весьма слабо. Послѣдніе только на трехгранномъ углѣ, обращенномъ при ростѣ кри- 
сталловъ кверху. 
Въ растворѣ на 1 гр. MS0 4 .7H 2 0 осталось 2,7 гр. NaC10 3 . 
На слѣдующій день одновременно выпали два вещества: а) NaCIO, въ количествѣ 
0,2795 гр. Кристаллы имѣютъ полное сходство съ кристаллами, вынутыми наканунѣ. 
1>) Зеленые кристаллы въ количествѣ 0,0825 гр. принадлежали Формамъ NiS0 4 .6H 2 0. 
Въ растворѣ на 1 гр. NiS0 4 .7H 2 0 осталось 2,67 гр. NaC10 3 . 
На слѣдующій день выпали кристаллы такого же характера, какъ и въ предшество- 
вавшемъ случаѣ. Кристалловъ NaC10 3 было 0,266 гр., а зеленыхъ — 0,1585 гр. 
Въ растворѣ на 1 гр. NiS0 4 .7H 2 0 осталось 2,75 гр. NaC10 3 . 
На слѣдующій день выпали почти только кристаллы NaC10 3 (зеленыхъ кристалликовъ 
было всего 7 экземпляровъ около 0,25 мм. діаметромъ). Собрано 0,3305 гр. Кристаллы 
NaClOg имѣли тотъ же характеръ, что и въ предшествовавшемъ случаѣ. 
Въ растворѣ на 1 гр. NiS0 4 .7H 2 0 осталось 2,59 NaC10 3 . 
Черезъ два дня выпали одни зеленые кристаллы такого же габитуса, какъ и прежде. 
Ихъ собрано 0,054 гр. 
Въ растворѣ, такимъ образомъ, осталось на 1 гр. NiS0 4 . 7Н 2 0 2,66 гр. NaC10 3 . 
На слѣдующій день выпали только кристаллы NaC10„ въ количествѣ 0,135 гр. Габи- Ослаблевіе 
вліявія 
тусъ кристалловъ былъ иной. Только нѣсколько кристалловъ имѣло тетраэдрическій харак- NiS0 4 .7H 2 o 
теръ, но и у нихъ находились широко развитый грани {100} и {ПО}. У большинства же кристамовъ 
кристалловъ вслѣдствіе значительнаго развитія {100} и {110} тетраэдрическій габитусъ NaCio 3 . 
совершенно исчезаетъ. 
Въ растворѣ на 1 гр. NiS0 4 .7H 2 0 осталось 2,59 гр. Na010 3 . 
Раствора осталось такъ мало, что для кристаллизаціи его пришлось перелить въ про- 
бирку. Вслѣдствіе этого кристаллизапія значительно замедлилась. 
Черезъ девять дней собрано 0,3145 гр. NaCKX. Кристаллы имѣли тетраэдрическій Появлевіе 
, 1 кристалловъ 
габитусъ, хотя грани {ПО} развиты довольно широко. Встрѣчаются также и грани {100}. новой соли 
Кромѣ NaC10 3 собрано 0,0115 гр. свѣтло-зеленаго мелкокристаллическаго вещества, 
по Формѣ и окраскѣ отличающагося отъ NiS0 4 .6H 2 0. Кристаллы свѣтлѣе окрашены, 
нежели NiS0 4 . 6Н 2 0, сильно дѣйствуютъ на поляризованный свѣтъ и имѣютъ ромбоэдри- 
ческія очертанія. 
Въ растворѣ на 1 гр. NiS0 4 .7H 2 0 осталось 2,44 гр. NaC10 3 . 
Кристаллизація была задержана вслѣдствіе малой поверхности раствора, находивша- 
гося въ пробйркѣ. Растворъ былъ опять перелитъ въ маленькій стаканчпкъ. На другой 
НИ К К ОЛЯ. 
